— 118 — 
Sulla resistenza elettrica dei miscugli delle amalgame liquide 
e sulle costanti fisiche dei miscugli di liquidi isomeri. 
Memoria del dott. G. G. GEROSA 
(Con una tavola). 
Sulla resistenza elettrica dei miscugli delle amalgame liquide. 
1. In correlazione ai risultati che per l' addietro ottenni nello Studio sui miscugli 
delle soluzioni dei sali affini (*), risultati che altrove mi preocenperò di generaliz- 
zare, qui riferirò i fatti presentatisi nella ricerca stabilita sulla resistenza elettrica 
dei miscugli delle amalgame liquide di 2/co, stagno e piombo, nella fiducia che essi 
abbiano qualche interesse. 
2. Le amalgame vennero formate nella proporzione di una quantità di Z,, Sx 
e Pd corrispondente al peso molecolare in grammi, od a frazioni molto semplici di 
questo, dei rispettivi metalli, disciolta sempre in 10.000 grammi di mereurio (9 
Esse dapprincipio le preparavo fuori dell’ aria, soffiando sulla parete di un tubo 
di vetro, chiuso ad un estremo, due holle, nell’una delle quali ponevo il mercurio e 
nell'altra il metallo da disciogliervi, e suggellando alla fiamma il tubo stesso, dopo 
avervi operata la rarefazione: il mercurio era quindi fatto passare dall’ una bolla nel- 
l’altra. Ma trovai di poi che trascurabile affatto era la quantità d' ossido che sì for- 
mava, ancorquando si operasse in presenza dell’aria, se, lasciato cadere sul mercurio, 
contenuto in una boccetta, il metallo da disciogliervi e tappata bene la boccetta stessa, 
si aveva la cura di non agitare il liquido e la pazienza di aspettare due o tre giorni, 
perchè il metallo si diffondesse uniformemente nel mercurio. 
I miscugli poi vennero preparati nello stesso modo che le amalgame semplici, 
disciogliendo nel mercurio i metalli a due o tre riuniti nelle opportune proporzioni, 
in modo che le soluzioni risultanti corrispondessero alle miscele che si sarebbero otte- 
nute mescolando fra di loro a due a due ed a tre a tre le amalgame semplici dei 
diversi metalli e di un determinato titolo nelle proporzioni in peso corrispondenti a 
quel titolo stesso. 
(1) Rend. della r. Accad. dei Lincei; vol. II, fasc. 3°, 49,,50, 6° e 7°, 1886. 
(2) I metalli puri, Zn, Sn e Pb, me li ha forniti il dott. Th. Schuchardt di Gorlitz ed il mer- 
curio l'ho purificato trattandolo dapprima con una soluzione satura di bicromato potassico, acidata 
con acido solforico, ed agitando di tratto in tratto la poltiglia per una settimana; di poi, sebbene 
fosse reso per tal via pulitissimo; lo lavai ripetutamente ancora, secondo l° usato, coll’acido nitrico 
diluito ed in seguito con molt’acqua, distillata appositamente sul permanganato di potassa. Infine 
venne con ogni cura essiccato. 
Per i pesi molecolari dello Zn, Sn e Pb furono assunti rispettivamente i numeri 65, 118 e 207. 
